— 471 — 

 colla rappresentazione grafica della figura 9, nella quale ho preso per ascisse le 

 diminuzioni di peso di ogni sbarra, e per ordinate i momenti magnetici. La curva 

 A 1 B 1 è relativa alla prima sbarra; essa comincia al disotto dell'asse delle ascisse, 

 essendo dapprima inversa la polarità. Le curve A 9 B S ed A 3 B S si riferiscono ri- 

 spettivamente alla seconda e terza sbarra. I punti forniti dai numeri delle ta- 

 vole, sono indicati con piccoli cerchi, o con una piccola croce. 



Il dipendere la distribuzione del magnetismo nell' interno d' una sbarra, in modo 

 tanto evidente, dalle condizioni nelle quali essa viene posta, specialmente dal modo 

 nel quale comincia e cessa d' agire la causa magnetizzante, persuaderà ognuno della 

 convenienza di non accettare il termine di conducibilità magnetica per esprimere la 

 maggior o minore penetrazione della magnetizzazione. Questa denominazione infatti 

 trae seco l'idea d'una proprietà del corpo considerato, dipendente solo dalla sua 

 costituzione, di una costante caratteristica della qualità d' acciaio adoperata, che 

 non dipenda da circostanze esterne. 



Distribuzione del magnetismo in una sbarra smagnetizzata con corrente inversa. 



33. Una sbarra può smagnetizzarsi con una corrente inversa di minore intensità, 

 anche se tanto colla prima che colla seconda corrente, la chiusura si effettua len- 

 tamente. Li questo caso non possono formarsi strati esterni di polarità inversa di 

 quella degli interni, e la distruzione del magnetismo deve spiegarsi solo nel modo 

 esposto nell'art. 19. 



Presi una sbarra d'acciaio grossa 30 mm e lunga 60'"'", avente un foro cilindrico 

 nel quale potevasi introdurre un cilindro dello stesso acciaio di egual lunghezza e 

 grosso 10 mm . Magnetizzato il sistema con una corrente chiusa ed aperta lentamente, 

 lo smagnetizzai con una corrente inversa di minore intensità determinata a tenta- 

 tivi, ed essa pure chiusa ed aperta lentamente. Separato il tubo esterno dal cilindro 

 interno, li trovai entrambi sensibilmente smagnetizzati. Dopo averli arroventati ri- 

 petei l' esperienza chiudendo però rapidamente nei due casi il circuito. Dopo la 

 separazione trovai il cilindro interno magnetizzato nel senso primitivo, ed il tubo 

 in senso contrario. Nella seconda esperienza dunque, effettivamente intervengono a 

 produrre l' apparente smagnetizzazione anche le opposte polarità degli strati esterni 

 rispetto agli interni, mentre nella prima la smagnetizzazione avviene solo nel modo 

 spiegato nell' art. citato. 



Volli confermare questo risultato anche logorando nell' acido una sbarra sma- 

 gnetizzata con corrente inversa. 



Reco come esempio due serie di misure comparative fatte su sbarrette eguali. 

 La prima fu magnetizzata chiudendo ed aprendo lentamente il circuito ; essa acquistò 

 un momento magnetico -t- 104. Una corrente in senso opposto di minore inten- 

 sità, ma maggiore un poco di quella necessaria a smagnetizzarla, ne ridusse il 

 magnetismo a — 28. Fu messa allora nell'acido. L' altra sbarra fu trattata in modo 

 simile, ma il circuito fu sempre chiuso ed aperto rapidamente. 



